## Indonesian Dental Association
Journal of Indonesian Dental Association
http://jurnal.pdgi.or.id/index.php/jida ISSN: 2621-6183 (Print); ISSN: 2621-6175 (Online)

## The Effect of Mouthwash

## Containing Alcohol on Flexural Strength of Polymethyl- methacrylate and Thermoplastic Nylon
Eva Riani Tjahjadi 1 , Octarina 2§
1 Undergraduate Student, Faculty of Dentistry, Trisakti University, Indonesia
2 Department of Dental Material, Faculty of Dentistry, Trisakti University, Indonesia
Received date:  November 18, 2019. Accepted date:  January 9, 2020. Published date:  February 20, 2020.

## KEYWORDS
denture base; flexural strength; mouthwash; polymethylmethacrylate;
thermoplastic nylon

## ABSTRACT
Introduction : Polymethylmethacrylate  (PMMA)  and  thermoplastic  nylon  are  materials  used for  making  denture  bases.  Denture  users  use  various  methods  in  order  to  keep  clean  their denture.  Mouthwash  can  be  an  option  for  cleaning  dentures  because  it  is  easier  to  find. Objective: The  objective  of  this  research  was  to  investigate  the  effect  of  mouthwash containing  alcohol  as  a  denture  cleanser  on  flexural  strength  of  polymethylmethacrylate  and thermoplastic  nylon. Methods: Eighteen  samples  of  polymethylmethacrylate  and  eighteen samples of thermoplastic nylon with a bar shape (65x10x3 mm) are being used in this research. Each materials are randomly divided into 3 groups (n=6) so there will be six research groups incuded  :  (A1)  PMMA  immersed  aquades,  (A2)  PMMA  immersed  in  mouthwash  containing alcohol  21.6%,  (A3)  PMMA  immersed  in  mouthwash  containing  alcohol  9%,  (B1) thermoplastic  nylon  immersed  in  aquades,  (B2)  thermoplastic  nylon  immersed  in  mouthwash containing  alcohol  21.6%,  (B3)  thermoplastic  nylon  immersed  in  mouthwash  containing alcohol  9%.  Flexural  strength  of  two  materials  was  tested  using  universal  testing  machine (Shimadzu AGS - 5KNX, Japan). All of the data obtained were analyzed using two way Anova test. Result: The mean of flexural strength for group A1 (104.275 ± 15.469 MPa), A2 (103.298 ± 10.387 MPa), A3 (111.626 ± 14.957 MPa), B1 (42.707 ± 4.857 MPa), B2 (38.258 ± 3.246 MPa),  and  B3  (40.218  ±  1.542  MPa).  Result  of  analysis  showed  that  there  was  a  significant differences  between  flexural  strength  of  polymethylmethacrylate  and  thermoplastic  nylon ( p <0,05),  but  immersion  in  mouthwash  containing    alcohol  showed  no  significant  difference ( p >0,05). Conclusion: This  research  found  that  flexural  strength  of  polymethylmethacrylate higher than flexural strength of thermoplastic nylon and mouthwash containing alcohol can be an  alternative  for  cleaning  a  denture  because  it  does  not  affect  the  flexural  strength  of  both material significantly.
§ Corresponding Author E-mail address: rina.dentist@gmail.com (Octarina)
DOI: 10.32793/jida.v3i1.420
Copyright: ©2020 Tjahjadi ER, Octarina. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons  Attribution  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium provided the original author and sources are credited.

## KATA KUNCI
basis gigi tiruan; obat kumur; kekuatan fleksural; polimetilmetakrilat; termoplastik nilon

## ABSTRAK
Pendahuluan: Polimetilmetakrilat  (PMMA)  dan  termoplastik  nilon  merupakan  bahan  yang digunakan  dalam  pembuatan  basis  gigi  tiruan.  Berbagai  cara  dilakukan  oleh  pengguna  gigi tiruan  untuk  menjaga  agar  gigi  tiruannya  bersih  kembali.  Salah  satu  bahan  yang  mudah ditemukan  untuk  membersihkan  gigi  tiruan  adalah  obat  kumur. Tujuan: Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  obat  kumur  yang  mengandung  alkohol  sebagai  bahan pembersih  gigi  tiruan  terhadap  kekuatan  fleksural  bahan  polimetilmetakrilat  dan  termoplastik nilon. Metode: Sebanyak  18  sampel  polimetilmetakrilat  dan  18  sampel  termoplastik  nilon berbentuk  balok  (65x10x3  mm)  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Setiap  jenis  bahan  dibagi  ke dalam 3 kelompok secara acak (n = 6) sehingga terdapat 6 kelompok penelitian: (A1) PMMA direndam  dengan  akuades,  (A2)  PMMA  direndam  dengan  obat  kumur  dengan  kandungan alkohol  21,6%,  (A3)  PMMA  direndam  dengan  obat  kumur  dengan  kandungan  alkohol  9%, (B1)  termoplastik  nilon  direndam  dengan  akuades,  (B2)  termoplastik  nilon  direndam  dengan obat kumur dengan kandungan alkohol 21,6%, (B3) termoplastik nilon direndam dengan obat kumur  dengan  kandungan  alkohol  9%.  Kekuatan  fleksural  kedua  bahan  diuji  menggunakan universal  testing  machine  ( Shimadzu  AGS  -  5KNX,  Japan).  Data  yang  didapat  kemudian dianalisa  dengan  uji Anova dua  jalan. Hasil: Nilai  rerata  kekuatan  fleksural  kelompok  A1 (104,275  ±  15,469  MPa),  A2  (103,298  ±  10,387  MPa),  A3  (111,626  ±  14,957  MPa),  B1 (42,707 ± 4,857MPa), B2 (38,258 ± 3,246 MPa), dan B3 (40,218 ± 1,542 MPa). Hasil analisis menunjukkan  adanya  perbedaan  bermakna  antara  kekuatan  fleksural  polimetilmetakrilat  dan termoplastik  nilon  ( p <  0,05),  sedangkan  perendaman  dalam  alkohol  tidak  menujukkan perbedaan  bermakna  ( p >  0,05). Kesimpulan: obat  kumur  yang  mengandung  alkohol  dapat menjadi salah satu alternatif bahan pembersih gigi tiruan karena tidak mempengaruhi kekuatan fleksural kedua bahan secara signifikan.

## PENDAHULUAN
Salah satu bahan yang paling sering digunakan untuk pembuatan  basis  gigi  tiruan  adalah  polimetilmetakrilat yang merupakan resin akrilik jenis heat cured . Bahan ini sering  digunakan  karena  selain  memiliki  estetik  yang baik,  bahan  ini  juga  ekonomis,  mudah  diperbaiki,  dan proses  pembuatannya  tergolong  cukup  mudah. 1 Sifat mekanis  bahan  ini  dianggap  kurang  memuaskan  karena kekuatan  fleksuralnya  tergolong  cukup  rendah  yaitu sekitar 65 MPa. 2,3
Alternatif  bahan  lain  yang  dapat  digunakan  dalam pembuatan  basis  gigi  tiruan  adalah  termoplastik  nilon atau nama lainnya poliamida. Bahan ini memiliki tingkat kelenturan  yang  sangat  baik.  Kelenturan  merupakan kemampuan  suatu  bahan  untuk  menerima  tekanan  dari luar  dan  kembali  ke  bentuk  semula  tanpa  menyebabkan terjadinya  perubahan  bentuk  setelah  tekanan  tersebut dihilangkan. 4,5 Menurut  Fueki,  dkk.  besarnya  kekuatan fleksural  bahan  ini  adalah  78-98  MPa. 6 Sedangkan, menurut Fraunhover kekuatan fleksuralnya adalah sekitar 40-67 MPa. 7
Pada  saat  digunakan  di  dalam  rongga  mulut  basis gigi  tiruan  akan  terkena  tekanan  mastikasi.  Oleh  sebab itu, sebuah basis gigi tiruan harus memiliki sifat mekanis yang baik untuk menahan suatu tekanan. 8 Salah satu jenis sifat mekanis yang penting untuk sebuah basis gigi tiruan adalah  kekuatan  fleksural  yang  baik  agar  tidak  mudah patah.  Untuk  mengukur  kekuatan  fleksural  suatu  bahan
dapat  dilakukan  suatu  uji  yang  disebut three  point bending  test. Uji  ini  untuk  mengukur  kekuatan  suatu bahan pada saat terkena tekanan mastikasi. 9
Sebuah  gigi  tiruan  yang  terbuat  dari  polimer  dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup panjang yaitu sekitar  lima  tahun. 10 Persentase  pengguna  gigi  tiruan yang  masih  dapat  berfungsi  setelah  digunakan  selama lima tahun adalah sebesar 90 - 96,4 %. 11 Oleh sebab itu, penggunaan  gigi  tiruan  harus  selalu  diimbangi  dengan pembersihan  dan  perawatan  yang  baik  agar  gigi  tiruan dapat tetap dipakai dan kesehatan  mukosa tetap terjaga. 8 Pembersihan  gigi  tiruan  merupakan  suatu  prosedur  yang sangat  penting  untuk  menjaga  gigi  tiruan  dari  bakteri. Apabila  tidak  dilakukan  pembersihan,  maka  dapat menyebabkan  akumulasi  plak  dan  kalkulus  yang  dapat menyebabkan  bau  mulut  ataupun  penyakit  periodontal. 12 Axe  dkk.  menyatakan  bahwa  hingga  saat  ini  belum  ada penjelasan  secara  rinci  mengenai  bahan  yang  paling efektif untuk membersihkan gigi tiruan. Salah satu bahan yang  sering  digunakan  adalah  obat  kumur,  karena  selain harganya relatif murah bahan ini juga mudah ditemukan. Durasi  penggunaan  obat  kumur  dalam  pembersihan  gigi tiruan  yang  direkomendasikan  oleh  para  ahli  adalah minimal lima menit dalam sekali pembersihan. 13
Salman  dan  Saleem  mengatakan  bahwa  kandungan alkohol  dalam  suatu  pembersih  gigi  tiruan  berpengaruh terhadap  kekuatan  fleksural  polimetilmetakrilat  dan termoplastik  nilon  karena  alkohol  melarutkan plasticizer yang    terkandung   dalam   bahan    tersebut. 12 Namun,
penelitian  untuk  melihat  pengaruh  penggunaan  obat kumur  yang  mengandung  alkohol  terhadap  kekuatan fleksural  polimetilmetakrilat  dan  termoplastik  nilon setelah  penggunaan  selama  lima  tahun  belum  pernah dilakukan. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh obat kumur  yang  mengandung  alkohol terhadap  kekuatan  fleksural  polimetilmetakrilat  dan termoplastik nilon setelah digunakan selama lima tahun.

## BAHAN DAN METODE
Seluruh  bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Sampel  yang  digunakan adalah  polimetilmetakrilat  (SR  Triplex ® Hot,  Ivoclar Vivadent)  dan  termoplastik  nilon  (Unbreakable  TCS ® , TCS  Dental  Inc).  Pembuatan  sampel  diawali  dengan pembuatan  model  malam  berbentuk  balok  berukuran 65x10x3 mm menggunakan mould silicon rubber . Model malam  tersebut  kemudian  ditanam  ke  dalam  sebuah kuvet dan dilakukan boiling out selama kurang lebih satu jam  untuk  menghasilkan  cetakan  yang  akan  digunakan untuk pembuatan sampel polimetilmetakrilat dan termoplastik nilon.
Sampel  polimetilmetakrilat  dibuat  dengan  cara mencampur  bubuk  dan  cairan  sesuai  dengan  petunjuk pabrik  dan  diaduk  hingga  homogen.  Pada  saat  adonan mencapai  tahap dough  stage, dilakukan packing dengan cara memasukkan adonan ke dalam kuvet sampai cetakan terisi  penuh  dan  dilanjutkan  dengan  prosedur curing . Pertama-tama  kuvet  dimasukkan  dalam  air  bersuhu
ruang,  kemudian  dipanaskan  hingga  air  mendidih,  dan setelah  air  mendidih  kuvet  di -curing selama  45  menit. Selanjutnya,  api  dimatikan  dan  kuvet  dibiarkan  hingga mencapai  suhu  ruang  lalu  sampel  dikeluarkan.  Seluruh sampel  dilakukan finishing dan polishing menggunakan mesin  Struers  Tegramin-25  dengan  bahan  yang digunakan  adalah pumice dan kryt .  Pembuatan  sampel termoplastik  nilon  dilakukan  dengan  cara  memasukkan bahan  ke  dalam  sebuah  tabung  berdiameter  25  mm  dan dipanaskan  dengan  suhu  288 0 C  selama  11  menit.  Bahan yang  sudah  cair  kemudian  langsung  diinjeksikan  ke dalam  kuvet  dalam  waktu  kurang  dari  satu  menit  untuk mencegah  bahan  kembali  ke  bentuk  padat.  Kuvet kemudian  didiamkan  hingga  mencapai  suhu  ruang  dan sampel  dikeluarkan.  Seluruh  sampel  dilakukan finishing menggunakan rubber  wheel,  pink  grinding  wheel, carbide bur, brown rubber wheel, dan robinson’s brush . Setelah didapatkan  ukuran dan bentuk  yang sesuai  maka dilanjutkan  dengan polishing menggunakan polycril dan TCS  Turbo  Buff  sebagai  pengganti pumice serta  TCS Rag  Buff  dan  pasta  poles blue  high  shine sebagai pengganti kryt .
Jumlah  sampel  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah 36 spesimen berukuran 65 x 10 x 3 mm, yaitu 18 spesimen  polimetilmetakrilat  dan  18  spesimen  termo- plastik  nilon.  Masing-masing  bahan  kemudian  dibagi menjadi  tiga  kelompok  secara  acak  yang  terdiri  atas kelompok  A1:  polimetilmetakrilat  direndam  dengan akuades,  A2:  polimetilmetakrilat  direndam  dengan  obat kumur  alkohol  21,6%  (obat  kumur  I),   A3:  polimetil-
Material Merk Produsen Komposisi Lot Number Polimetilmetakrilat SR Triplex ® Hot Ivoclar Vivadent Bubuk : Polymethyl-methacrylate, dibenzozyl peroxide Cairan : methyl methacrylate, ethylene glycol dimethacrylate U38471 Termoplastik Nilon Unbreakable TM TCS ® TCS Dental, Inc. Pure nylon resins, trace amounts of colorants 73100114 Obat kumur dengan kandungan alkohol I Cool Mint Listerine ® Antiseptic Mouth-wash Johnson and Johnson Consumer Companies, Inc. Bahan aktif : eucalyptol 0,092%, menthol 0,042%, methyl salicylate 0,06%, thymol 0,064% Bahan inaktif : air, alkohol 21,6%, sorbitol solution, flavoring, poloxamer 407, asam benzoic 6094543 Obat kumur dengan kandungan alkohol II Hexadol ® PT. Otto Pharmaceuti- cal Industries Hexetidine, alkohol 9% DTL891880 5840A1
Tabel 1. Material yang digunakan
metakrilat  direndam  dengan  obat  kumur  alkohol  9% (obat kumur II), B1 : termoplastik nilon direndam dengan akuades,  B2:  termoplastik  nilon  direndam  dengan  obat kumur  alkohol  21,6%  (obat  kumur  I),  dan  B3: termoplastik  nilon  direndam  dengan  obat  kumur  alkohol 9% (obat kumur II). Setelah seluruh sampel dikelompokkan  maka  perendaman  dilakukan  di  dalam suatu  wadah  plastik  selama  6  hari  8  jam  yang  setara dengan  penggunaan  gigi  tiruan  pada  manusia  selama  5 tahun  dan  dibersihkan  setiap  harinya  selama  5  menit. Penggantian  obat  kumur  dan  akuades  dilakukan  setiap  8 jam  sekali  untuk  memastikan  kandungan  alkohol  pada obat  kumur  akan  tetap  ada  dan  tidak  menguap.  Setelah seluruh  proses  perendaman  selesai,  sampel  dibilas dengan  menggunakan  akuades  selama  30  detik  untuk menghilangkan  sisa  obat  kumur  yang  menempel  pada sampel.
Uji  kekuatan  fleksural  setiap  sampel  dilakukan menggunakan  universal  testing  machine  (Shimadzu AGS-5KNX,  Japan).  Sampel  diletakkan  di  antara  dua tumpuan  yang  sudah  diatur  jaraknya  50  mm.  Jig  alat  uji fleksural  diletakkan  tegak  lurus  pada  bagian  tengah sampel  dengan cross  head  speed 5  mm/menit.  Pada  saat sampel patah, hasil dicatat dan dilakukan analisis.

## Analisis Statistik
Seluruh  data  yang  diperoleh  dianalisis  dengan  uji statistik  Anova  dua  jalan  menggunakan  perangkat  lunak IBM SPSS versi 23. Apabila nilai p < 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan.

## HASIL
Nilai  rerata  seluruh  data  yang  didapat  untuk  hasil pengukuran kekuatan fleksural bahan polimetilmetakrilat dan  termoplastik  nilon  setelah  diberi  perlakuan  dapat dilihat  pada  Tabel  2.  Hasil  yang  didapat  adalah perendaman bahan polimetilmetakrilat dengan menggunakan  akuades,  obat  kumur  alkohol  21,6%  (obat kumur  I),  dan  obat  kumur  alkohol  9%  (obat  kumur  II) berturut-turut  memiliki  nilai  rerata  sebagai  berikut 104,275  ±  15,469  MPa,  103,298  ±  10,387  MPa,  dan 111,626  ±  14,957  MPa.  Sedangkan,  untuk  bahan termoplastik nilon adalah sebagai berikut 42,707 ± 4,857 MPa, 38,258 ± 3,246 MPa, dan 40, 218 ± 1,542 MPa.
Gambar 1a, b, c dan 2a, b, c merupakan grafik yang menunjukkan hasil pengujian salah satu sampel yang ada pada  setiap  kelompok  penelitian.  Nilai  maksimum  yang terdapat  pada  grafik  merupakan  nilai  kekuatan  fleksural yang didapat dari pengujian yang dilakukan.
Berdasarkan hasil analisis yang tertulis pada Tabel 3, nilai kemaknaan untuk variabel material adalah p = 0,000
( p < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbeda- an  yang  bermakna  antara  kekuatan  fleksural  bahan polimetilmetakrilat  dan  termoplastik  nilon  setelah diberikan  perlakuan.  Selanjutnya,  variabel  perlakuan memiliki p =  0,465  ( p  > 0,05)  yang  berarti  tidak  ada perbedaan  bermakna  antara  perlakuan  dengan  akuades, obat  kumur  I,  maupun  obat  kumur  II.  Interaksi  antara perlakuan terhadap material memiliki nilai p = 0,487 ( p > 0,05)  sehingga  menunjukkan  bahwa  perlakuan  yang diberikan  tidak  memberikan  perubahan  yang  bermakna terhadap kekuatan fleksural kedua bahan tersebut.
Tabel  2. Perbandingan  Nilai  Rerata  Hasil  Pengukuran Kekuatan Fleksural Polimetilmetakrilat dan Termoplastik Nilon
Tabel  3. Analisa  Statistik  Pengukuran  Kekuatan Fleksural  Polimetilmetakrilat  dan  Termoplastik  Nilon dengan Anova Dua Jalan
Material Perendaman N (MPa) Polimetil- metakrilat (A) A1 Akuades (kontrol) 6 104,275 ± 15,469 A2 Obat kumur I 6 103,298 ± 10,387 A3 Obat kumur II 6 111,626 ± 14,957 Termoplastik Nilon (B) B1 Akuades (kontrol) 6 42,707 ± 4,857 B2 Obat kumur I 6 38,258 ± 3,246 B3 Obat kumur II 6 40, 218 ± 1,542 Hubungan antar Variabel Nilai Kemaknaan (p) Material (polimetilmetakrilat, termo- plastik nilon) 0,000* Perlakuan (perendaman dengan akuades, obat kumur I, obat kumur II) 0,465 Material*Perlakuan 0,487
(a) (b) (c)
Gambar  1. Grafik  hasil  uji  kekuatan  fleksural  bahan polimetilmetakrilat  (a)  perendaman  dengan  akuades,  (b) perendaman  dengan  obat  kumur  I,  (c)  perendaman dengan obat kumur II
(a) (b) (c)
Gambar  2. Grafik  hasil  uji  kekuatan  fleksural  bahan termoplastik  nilon  (a)  perendaman  dengan  akuades,  (b) perendaman  dengan  obat  kumur  I,  (c)  perendaman dengan obat kumur II

## PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini,  angka  yang  didapat  untuk kekuatan  fleksural  dari  termoplastik  nilon  sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Fraunhover yaitu berkisar antara 40-67 MPa. 7 Nilai rerata dan hasil uji statistik yang ada  pada  tabel  2  dan  3  memperlihatkan  bahwa kandungan  alkohol  dalam  obat  kumur  mempengaruhi kekuatan  fleksural  dari  kedua  bahan  tersebut  meskipun perubahan  yang  terjadi  tidak  signifikan.  Menurut penelitian  Salman  dan  Saleem  serta  Regis  dkk.,  alkohol dapat  menyebabkan  terjadinya  perubahan  kekuatan fleksural   karena  alkohol   melarutkan plasticizers yang
terkandung  dalam  kedua  bahan  tersebut  dan  juga memperluas  jarak  antara  rantai  ikatan  polimer  yang  ada sehingga kekuatan dari suatu bahan akan menurun. 12,14
Hasil  yang  didapat  pada  penelitian  ini  untuk  bahan polimetilmetakrilat  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Regis  dkk.  yang  menyatakan  bahwa perendaman bahan polimetilmetakrilat dengan menggunakan  akuades  dan  alkohol  yang  memiliki konsentrasi  4,5%  -  12%  tidak  menghasilkan  perubahan kekuatan  fleksural  yang  signifikan.  Penelitian  tersebut juga  memaparkan  bahwa  perubahan  kekuatan fleksural
yang berbeda bermakna terjadi ketika bahan ini direndam dengan alkohol yang memiliki konsentrasi 42% - 100%. 14
Melalui  penelitian  ini  semakin  jelas  terlihat  bahwa nilai  kekuatan  fleksural  untuk  masing-masing  bahan terbukti  berbeda.  Hal  ini  terlihat  jelas  pada  Tabel  2, kekuatan  fleksural  bahan  polimetilmetakrilat  lebih  tinggi daripada  termoplastik  nilon.  Selain  itu,  nilai  kemaknaan kedua  bahan  adalah p =0,000  yang  artinya  terdapat perbedaan  bermakna  antara  kekuatan  fleksural  kedua bahan  tersebut.  Hasil  yang  didapat  sesuai  dengan penelitian  Kumari  dkk.  mengenai  evaluasi  serta perbandingan  kekuatan  fleksural  polimetilmetakrilat  dan termoplastik  nilon  yang  menyatakan  bahwa  perbedaan kekuatan  fleksural  terjadi  karena  adanya  perbedaan komposisi yang terkandung pada masing-masing bahan. 15 Penelitian  lain  juga  menjelaskan  bahwa  perbedaan  nilai kekuatan  fleksural  ini  juga  disebabkan  oleh  adanya perbedaan  jenis  ikatan  polimer  yang  dimiliki  oleh masing-masing bahan. 12,16
Polimetilmetakrilat  memiliki  jenis  ikatan cross- linked yang  cenderung  lebih  stabil  dan  tidak  mudah berikatan  dengan  senyawa  lain  sehingga  menyebabkan bahan  ini  memiliki  kekuatan  fleksural  yang  lebih  tinggi. Berbeda halnya dengan termoplastik nilon yang memiliki jenis  ikatan  linear  (polimer  tunggal)  dimana  ikatan  jenis ini  cenderung  lebih  lemah  dan  mudah  lepas  sehingga menyebabkan  kekuatan  fleksural  dari  bahan  ini  lebih rendah. 16 Walaupun termoplastik nilon memiliki kekuatan  fleksural  yang rendah, bahan  ini sangat unggul dalam  hal  elastisitas  yang  disebabkan  oleh  kandungan biokompatibel  nilon  dan  termoplastik  resin. 17 Tingkat elastisitas yang tinggi menyebabkan bahan ini tidak dapat patah.  Hal  ini  sesuai  dengan  proses  pengujian  yang dilakukan  pada  sampel  termoplastik  nilon  dan  dapat dilihat  pada  gambar  2.  Grafik  kekuatan  fleksural  setelah mencapai  titik  maksimum  akan  turun  secara  perlahan sampai  titik  0  yang  artinya  sampel  tidak  patah.  Berbeda halnya dengan bahan polimetilmetakrilat, grafik meningkat sampai titik maksimum dan akan turun secara dratis  ke  titik  0  yang  menunjukkan  sampel  telah  patah. Grafik  untuk  kekuatan  fleksural  bahan  polimetil- metakrilat  dapat  dilihat  pada  gambar  1.  Titik  maksimum yang terdapat pada grafik merupakan tekanan maksimum yang  dapat  ditahan  oleh  suatu  bahan  sehingga menunjukkan nilai kekuatan fleksural sampel.
Kekuatan fleksural yang cenderung rendah menyebabkan  termoplastik  nilon  tidak  menjadi  pilihan utama  dalam  pembuatan  basis  gigi  tiruan,  selain  itu teknik pembuatannya juga sulit karena membutuhkan alat khusus  dan  harganya  cukup  mahal.  Bahan  ini  hanya menjadi  alternatif  untuk  kasus  terjadi  fraktur  pada  basis gigi tiruan yang berulang-ulang. 18 Tingkat elastisitas yang tinggi pada bahan termoplastik nilon menyebabkan bahan
ini  memiliki  tendensi  untuk  mengalami  deformasi permanen  pada  saat  adanya  tekanan  vertikal  sehingga menyebabkan  terjadinya  resorpsi  tulang cancellous yang terletak pada bagian bawah basis gigi tiruan. 19

## KESIMPULAN
Perendaman  gigi  tiruan  menggunakan  obat  kumur yang mengandung alkohol tidak mempengaruhi kekuatan fleksural  bahan  polimetilmetakrilat  dan  termoplastik nilon secara signifikan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis
mengucapkan
terimakasih kepada Laboratorium Bahan Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran  Gigi  Universitas  Trisakti,  PT.  INTEC Instrument, dan Hans Dental Laboratorium karena sudah membantu jalannya penelitian ini.

## KONFLIK KEPENTINGAN
Tidak ada.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Rajaee  N,  Vojdani  M,  Adibi  S.  Effect  of  food simulating  agents  on  the  flexural  strength  and surface hardness of denture base acrylic resins. Oral Health Dent Manag. 2014;13(4):1041.
2. McCabe JF, Walls AWG. Bahan kedokteran gigi. Ed ke-9. Jakarta: EGC;2015. p. 161,169.
3. Soygun  K,  Bolayir  G,  Boztug  A.  Mechanical  and thermal  properties  of  polyamide  versus  reinforced pmma denture base materials. J Adv Prosthodont.2013;5(2):15.
4. Vojdani  M,  Giti  R.  Polyamide  as  a  denture  base material:  a  literature  review.  J  Dent  (Shiraz,  Iran). 2015;16(1 Suppl):1–2.
5. Anusavice  KJ,  Shen  C,  Rawls  HR.  Phillip’s  science dental  materials.  Ed  ke-12.  St.  Louis:  Elsevier; 2013:52-9,475-9.
6. Fueki K, Ohkubo C, Yatabe M, Arakawa I, Arita M, Ino S, et al. Clinical application of removable partial dentures  using  thermoplastic  resin.  Part  II:  material properties  and  clinical  features  of  non-metal  clasp dentures. J Prosthodont Res. 2014;58(2):74.
7. Fraunhofer JAV. Dental materials at a glance. Ed ke- 2. Oxford: John Wiley & Sons, Inc; 2013. p. 43.
8. Gladwin  M,  Bagby  M.  Clinical  aspects  of  dental materials.  Philadelpia:  Lippincott  Williams  & Willkins; 2000. p. 30,128.
9. Navirie  PB.  Pengaruh  bahan  desinfektan  terhadap flexural  strength material thermoplastic  nylon .  IJD. 2006; Edisi khusus XIV:164-5.
10. Canadian  Agency  for  Drugs  and  Technology  in Health. Rapid response report: summary with critical appraisal.  Longevity  of  removable  prosthodontic:  A review  of  the  clinical  evidence.  Ottawa  (ON): Canadian  Agency  for  Drugs  and  Technology  in Health. 2015;8.
11. Sakar,  Olcay.  Removable  partial  dentures:  A practitioners’s manual. Istanbul: Springer
International Publishing Switzerland; 2016. p. 5.
12.  Salman  M,  Saleem  S.  Effect  of  different  denture cleanser  solutions  on  some  mechanical  and  physical properties  of  nylon  and  acrylic  denture  base materials. J Bagh Coll Dent. 2011;23(1):19–22.
13. Axe  AS,  Varghese  R,  Bosma  M,  Kitson  N, Bradshaw DJ. Dental health professional recommendation  and  consumer  habits  in  denture cleansing. J Prosthet Dent. 2016;115(2):183–6.
14. Regis  R,  Soriani  C,  Azevedo  AM,  Souza  RF  De. Effects of ethanol on the surface and bulk properties of  a  microwave-processed  PMMA  denture  base
resin. J Prosthodont. 2009;18:489,493.
15. Kumari  SA,  Narendra  R,  Reddy  PS,  Reddy  S,  Alla RK,  Konakanchi  A.  Evaluation  and  comparison  of flexural  strength  of  conventional  heat  cured  denture base polymers with nylon denture base polymers: an in  vitro  study.  Trends  Biomater  Artif  Organs. 2017:31(1);31.
16. Sundari  I,  Sofya  PA,  Hanifa  M.  Studi  kekuatan fleksural  antara  resin  akrilik heat  cured dan termoplastik nilon setelah direndam dalam minuman kopi
Uleekareng ( Coffea robusta ). JDS. 2016;1(1):56-57.
17. Ditolla  M.  Flexible,  Esthetic  Partial  Dentures. Chairside Perspect. 2004;5(1):16.
18. Kohli S, Bhatia S. Polyamides in dentistry. Int J Sci Study. 2013;01(01):20–2.
19. Hamanaka  I,  Takahashi  Y,  Shimizu  H.  Mechanical properties of injection-molded thermoplastic denture base  resins. Acta  Odontologica  Scandinavia. 2011;69:78.